Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Verniciatura interno bombola compressore

Quando avete finito di dire cazzate sugli orsi, chi interessato può 
predere visione dei frutti delle mie ultime tibolazioni.
Può tornar utile a chi come al sottoscritto sta sui maroni la classica 
pisciata marrone sul pavimento ogni volta che si apre la valvola di 
scarico condensa del compressore!
 
Si tratta di:
Lavoro A (facile) - pulizia leggera e successiva smaltatura bicomponente 
interno bombola di un compressore appena uscito dal negozio.
 
Lavoro B (da disperazione) - sverniciatura di un precedente rivestimento 
bicomponente (epossidico) andato in malora all'interno di un compressore 
con 4-5 anni d'uso e successiva pulizia e rismaltatura.
 
 
"Fotostoria" del lavoro A, facile facile:
https://postimg.cc/BjydMDWx
 
Classica situazione iniziale di una bombola nuova
 
https://postimg.cc/bDf4jhwr
 
Sgrassaggio (tanto per) con diluente e successivo trattamento con 
fosfatante per rimuovere quel poco di ruggine e preparare il metallo
 
https://postimg.cc/xJGhf4XR
 
Dopo asciugatura con pistola termica, tutto bello pulito e pronto per il 
fondo antiruggine.
Il giallino che si nota è "ruggine istantanea" che si forma anche per la 
presenza di cloro nell'acqua di risciacquo. Avrei dovuto sciacquare con 
acqua distillata, ma sticazzi.
 
https://postimg.cc/N2gV5kTw
 
Mano di fondo antiruggine con grumi dato colando e scolando
 
https://postimg.cc/K4FCqxWs
 
https://postimg.cc/w1tryvt3
 
Smaltatura bicomponente completa :D
 
 
"Fotostoria" del lavoro B, la tragedia:
https://postimg.cc/8s1qMCG4
 
Situazione iniziale del vecchio rivestimento bicomponente fatto anni 
prima, crepato e con sottofondo corroso.
La cappellata presumo sia stata lasciare uno strato esageratamente 
spesso all'internoo della bombola che nel tempo si è indurito, 
infragilito e ritirato :(
 
https://postimg.cc/rKHbBCrZ
 
Risultato del primo miserabile tentativo di sverniciatura con 
sverniciatore da brico spacciato per "efficace" sulle vernici 
bicomponenti, + un bicchiere e mezzo di bulloncini M4 versati nella 
bombola per "shakerare" (45min per recuperarli) + passata con sturatubi 
con getto rotante a 200bar. Porcheria.
 
https://postimg.cc/kBGzYhBt
 
Risultato dopo tentativo con sverniciatore vecchio stile fatto in casa. 
Già meglio!
 
https://postimg.cc/t1QcTqDh
 
Seconda passata con sverniciatore fatto in casa + risciacquo con 
sturatubi/idropulitrice. Tutto un altro mondo ma ancora non basta
 
https://postimg.cc/grkTrByB
 
"metodi estremi", digestione con 500ml di acido solforico concentrato, a 
80°C. Bombola finalmente tornata nuova :D
 
https://postimg.cc/dD4gBKtY
 
Ovviamente in tutti quei passaggi con sverniciatori e acido, figurarsi 
se non spandevo e rovinavo la vernice esterna. Quindi svernicia pure 
quella cazzo...
 
https://postimg.cc/kR41ZBXd
 
...e tratta con fosfatante
 
https://postimg.cc/ZBjsVrmc
 
2-3 mani di fondo zincante alla nitro
 
https://postimg.cc/2qQKLsXg
 
+ 3-4 mani di vernice
 
https://postimg.cc/dkJS25b3
 
dopo ulteriore mano di trasparente bicomponente, come nuovo :D
 
2 coglioni e un mal di chiena che non finiva più a forza di agitare le 
bombole però!!
 

Nox <a...@def.ghi...ecc...ecc> ha scritto:

Però con quello che hai speso in prodotti compravi 2 compressori
 nuovi e non parliamo dello sbattimento senza senso.
 
Meglio gli orsi!
-- 
 
L'auto elettrica è come la diarrea, non sai mai se arrivi a casa...


In realtà a me interessa moltissimo questo argomento, ho un vecchio
compressore Fini da 100 litri (mi pare) attaccato dalla ruggine sia
all’interno che all’esterno e ho una paura fottuta ogni volta che mia
sorella e mio cognato lo usano (sta in casa di mia mamma). Sono passato
anche io per una fosfatizzazione casalinga con la bombola di un estintore
per un compressore silenzioso. È stato molto laborioso, e per tenerlo caldo
(60°) l’ho arrotolato con una serie di spire di un riscaldatore per
terrario. Ma con una bombola da 100 litri è tutto un altro discorso. E a
ricomprare il serbatoio mi immagino una spesa folle! 
 
-- 
Fabius

 Però con quello che hai speso in prodotti compravi 2 compressori
 
2 non lo so, 1 poco ma sicuro.
 


 
e un secondo compressore potresti riuscire a dargli una bella lavata 
spruzzando solvente come se diluviasse e una volta pulito e asciutto 
spruzzare convertiruggine.
Il tutto a patto di non aver già croste di ruggine che sfogliano.


Secondo me l’unica cosa che funziona è il sistema meccanico. Motoriduttore,
4 ruotine gommate, collegate due a due con un asse, di cui due attaccate al
motoriduttore. Bombola poggiata sopra e fatta ruotare su se stessa per 12
ore con una miscela di scarti di ferro e bulloncini, il tutto a secco. Poi
tutto il resto. Ma a pensare di costruire tutto l’ambaradan mi passa ogni
fantasia…
 
-- 
Fabius

 bombole però!!
 
Per la serie "Fare il gay col culo degli altri":
dopo tutta la fatica e l'impegno che ci hai messo il tuo compressore 
meritava di buttar via quell'orribile parte coassiale e montarci una di 
queste:
https://www.ebay.it/itm/394227914237?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338491329&toolid=20006&&customid=b6c55a1fe27b9915505eea14b835d9cf85f80438
 
 
Ps: comunque complimenti, e per il lavoro e per la dettagliata 
documentazione fotografica.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 apre la valvola di scarico condensa del compressore!
 
ma una bacinella o una vaschetta porta verdura del discount 
è troppa fatica ?
 
CUT
 

 concentrato, a 80°C. Bombola finalmente tornata nuova :D
 
Per ora. adesso devi fare il trattamento interno TANKERITE.
 
 
-- 
*** parla troppo? 
https://postimg.cc/3dG7nXp4
 !
 
 

 scarico condensa del compressore!
se sin da quando si compra dopo ogni uso si fa lo scarico , si crea 
comunque ruggine dentro?
 
chiedo nel caso di un uso saltuario quindi non problematico fare lo 
scarico dopo ogni uso ; non so se usato tipo 1-2 ore già le superfici 
sono piene di condensa
 
 

Il 16/04/2023 03:01, Nox ha scritto:

Complimenti vivissimi, un bellissimo lavoro, non taglio nulla.
 
 
Chapeau.
 
 
-- 
 
Renato
 

 documentazione fotografica.
 
Si da il caso che "l'orribile parte coassiale" è un gruppo "F1 310" da 
3HP della nu air. Il tuo gruppo a cinghia manco riesco a farcelo stare 
su un bombolotto da 24l :D
 

 Per ora. adesso devi fare il trattamento interno TANKERITE.
 
Già fatto! Non con tankerite ma con altra bicomponente. Non ho messo le 
relative foto perchè tanto c'erano quelle del lavoro A e come lunghezza 
del post mi stavo già avvicinando agli standard del deboni!
 
Comunque al posto della tankerite che costa uno sproposito, faccio 
notare il "duraloid ZN" della prochima che prima o poi vorrei provare, 
spero non al prossimo compressore perché vorrebbe dire che ho fatto 
tutto per il cazzo.


Fosse quello il problema, e comunque sì, mi disturberebbe moltissimo 
anche solo pensare di avere un compressore che piscia marrone.
Se il compressore piscia acqua pulita mi sento meglio interiormente.
Pulito dentro e bello fuori...
 

 Risultato dopo tentativo con sverniciatore vecchio stile fatto in casa. 
 
Ottimo! Inoltre sai fare le foto.
Com'è lo sverniciatore fatto in casa?


Uomo di poca fede, abbiamo tutto, per la soddisfazione deol cliente :-)
Questo ci sta:
https://www.macchinato.com/compressore-fini-mk-102-25-2m.html?kk=a4c6294-18703aa0d04-4864f&kgclid=CjwKCAjwue6hBhBVEiwA9YTx8DiSQWSAtrsfYjWgAh5g8d3eCa6_W3I_pHBUkBm5sOatcSujzAmu0hoCy3QQAvD_BwE&utm_source=kelkooit&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Fini%20Compressore%20Fini%20MK%20102-25-2M&from=kelkoo
 
 
-- 
Fabbrogiovanni

 ho fatto tutto per il cazzo.
 
l'importante e' non annoiarsi.


 Com'è lo sverniciatore fatto in casa?
 
soda al 20% gelificata con glicerina :-)


scarico condensa del compressore!
 
Complimenti, sia per il lavoro sia per le foto!
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

 
 
Ma si può avere la ricetta? È molto molto interessante!!!
 
-- 
Fabius

 Ma si può avere la ricetta?
 
in un beker graduato  da 250 mL aggiungere:
 
NaOH in pastiglie grammi 20
H2O quanto basta ad arrivare a 100 millilitri
 
Lasciar dissolvere e raffreddare
 
Aggiungere glicerina liquida (bottiglione) mescolando fino alla
consistenza desiderata


 
 
Grazie segnata!!! :-) ma la glicerina a prezzi umani dove la trovi? Io per
fare le famose soluzioni disinfettanti del periodo della pandemia trovai un
flacone a peso d’oro. I prezzi sono cambiati da allora o c’è una glicerina
meno pregiata che per uso farmaceutico?
 
-- 
Fabius

 ma la glicerina a prezzi umani dove la trovi?
 
personalmente ne ho in giro un flacone arrivato da chissa' dove, ma e'
tutta roba non critica, in farmacia te la procurano (previa
ricarico). 
 
Altrimenti forniture scientifiche (nelle citta' con facolta'
scientifiche) o online dai produttori chimici: Sigma-aldrich, Merck,
Baker, BDH ecc.


 Com'è lo sverniciatore fatto in casa?
 
In volume,
40% diclorometano
45% metanolo
15% acqua
+ eventuale addensante perché è liquido come l'acqua.
Funziona alla grande ma come avrai visto necessita sempre di un minimo 
di azione manuale, quindi non si è rivelato adatto per una superficie 
inaccessibile come l'interno di una bombola e alla fine sono andato di 
acido solforico concentrato, più adatto per le resine bicomponente 
indurite rispetto alla soda.
 
In tutti i casi da usare con congnizione di causa e le dovute protezioni :)


Una domanda: l’acido solforico concentrato durante la reazione sviluppa dei
gas? Nel senso, se si riempie il bombolone con la soluzione e si tappano i
due fori per poterlo maneggiare e ruotare con più sicurezza, esiste il
rischio che alla riapertura si crei l’effetto sifone con conseguente
annaffiatura? 
 
-- 
Fabius

 marca?
 
Ah niente di speciale. E' uno smalto bicomponente epossidico per usi 
generici (smalt-x della Tixe) che il Leroy locale vende perennemente in 
offerta a 8-10€/500ml
 
E' lo stesso che avevo usato la volta precedente e che si era crepato 
tutto, ma come ho detto la duplice cappellata l'avevo fatta io diluendo 
troppo e lasciando uno strato troppo spesso sul fondo.
Dove lo strato era più sottile era ancora perfetto.

 gas?
 
Premesso che se uno si mette a far lavori con solforico caldo con guanti 
  occhiali e vestiti vecchi, uno sbuffetto da una bombola d'acciaio è 
proprio l'ultima delle preoccupazioni, se l'acido è effettivamente 
concentrato non c'è pressoché alcun sviluppo di idrogeno anzi, nel caso 
specifico preriscaldando la bombola con una pistola termica che soffia 
aria dentro e versando poi acido riscaldato separatamente, quando tutto 
l'ambaradam si sarà raffreddato (e si raffredda velocemente), dentro 
alla bombola facile che ti ritrovi un po' di depressione.
 
Al contrario l'acido diluito corrode rapidamente l'acciaio sviluppando 
gas in abbondanza
 
Ad ogni modo si fa presto a vedere come si comporta l'acido che uno ha a 
disposizione: se ne prende qualche cc, gli si butta dentro un paio di 
bulloncini e si osserva se e quante bollicine si formano prima che lo 
sviluppo di gas cessi.
 
 


Grazie, potrei cominciare a fare delle prove con oggetti più piccoli. Ho
appunto due sergenti molto vecchi che farebbero al caso. Dopodiché vorrei
procedere con una fosfatizzazione “speciale” che proprio sul gruppo
qualcuno suggeriva, anche se ad essere sincero non ricordo chi fosse… :-)
 
-- 
Fabius

 si era crepato tutto ma come ho detto la duplice cappellata l'avevo fatta io
 
Se la prendo ci staro' attento.


 
 
bravo, ma...
pensionato?
 
 

 appunto due sergenti molto vecchi che farebbero al caso.
 
A far prove di che? Io l'acido l'ho usato come soluzione estrema per 
dissolvere l'epossidica dove non potevo aiutarmi con l'azione meccanica. 
Non lo userei come sverniciatore se ci sono altre opzioni, anche perché 
poi ti tocca romperti le balle a neutralizzarlo quando hai finito.
 


Non ci avevo pensato…
Hai presente quei sergenti (meglio strettoi) da falegnameria che hanno
parte della testa verniciata di rosso o verde? 
 
(Mi sa che sono esattamente di questa serie…):
 
https://amzn.eu/d/4BuD0Y1
 
 
Mi sa che questa vernice è particolarmente difficile da levare, forse anche
la ruggine ha difficoltà, credo sia vernice a polvere. 
Dici che dovrei sverniciare solo meccanicamente?
 
-- 
Fabius

 parte della testa verniciata di rosso o verde?
 
Non serve acido nel tuo caso, non dovrebbe essere bicomponente.
sverniciatore normale + spazzolata con smerigliatrice.
Nel tuo caso uno svernicatore economico potrebbe essere immergendo in 
soda al 10-15% max, a caldo per una mezzoretta.

 soda al 10-15% max, a caldo per una mezzoretta.
 
..stando attento agli occhi ovviamente.


Grazie per l’informazione. Penso che farò esperienza con questi due
sergenti, poi cercherò di capire chi del NG era parecchio esperto di
fosfatizzazione e proverò a dargli una seconda vita. Per curiosità: che gas
si produce nella reazione con la soda? Va fatto tutto all’aperto, giusto?
 
-- 
Fabius

 si produce nella reazione con la soda?
 
Sostanzialmente nessuno, la soda in soluzione non reagisce con il ferro 
metallico. Principalmente hai aerosol di acqua e soda quando prepari la 
soluzione.
 
Va fatto tutto all’aperto, giusto?
 
stare all'aperto ha sempre i suoi vantaggi.
 

 Quando avete finito di dire cazzate sugli orsi, chi interessato può predere visione dei frutti delle mie ultime tibolazioni.
 
Ma l'elasticita' del metallo che a ogni ciclo comunque un po' si deforma ,riesce ad essere seguita dalla bicomponente o alla fine 
crepa e quindi e' inutile?
 
Giulia
 
 


La poliuretanica bicomponente è più elastica della epossidica.

 ,riesce ad essere seguita dalla bicomponente
Sembrerebbe di sì.
Nella bombola precedentemente trattata che ho dovuto sverniciare si era 
crepato tutto soltanto sul fondo, dove lo strato era rimasto 
intenzionalmente molto più spesso.
Nel resto della bombola era tutto perfetto
I lembi di vernice crepata inoltre erano arricciati verso l'alto, il che 
mi fa pensare più a un problema di ritiro che di movimento del supporto.
 
Invece dell'epossidica volevo usare la poliestere più elastica che si 
usa per le barche, ma il convento passava l'epossidica in offerta a 8€ e 
la poliestere a 35, quindi...